Submitted: 23 November 2021 Revised: 20 Januari 2022 Accepted: 21 Maret 2022

## PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH SABUT PINANG ASAL PULAU TIMOR SEBAGAI BIOSORBEN LOGAM Ca DAN Mg DALAM AIR TANAH
Matius Stefanus Batu * , Emerensiana Naes, Maria Magdalena Kolo Program Studi Kimia, Fakultas Pertanian, Universitas Timor, Kefamenanu * Email: steve_b79@unimor.ac.id

## Abstrak
Pembuatan  karbon  aktif  dari  limbah  sabut  pinang  sebagai  biosorben  logam  Ca  dan  Mg  dalam  air  tanah  telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan kadar abu, kadar air, dan bilangan iodin karbon aktif dari limbah sabut pinang, serta dapat menentukan waktu kontak optimum dan kapasitas adsorpsi pada adsorpsi logam Ca dan Mg dalam air tanah. Pembuatan karbon aktif dilakukan dengan cara karbonasi dan aktivasi. Aktivator yang digunakan adalah H 2 SO 4 1,5 M dengan waktu perendaman selama 24 jam. Proses adsorpsi dilakukan secara batch dengan variasi waktu kontak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karbon aktif dari limbah sabut pinang memiliki kadar  abu  sebesar  14,97%,  kadar  air  7,17%,  bilangan  iodin  1.070,19  mg/g  dan  hasil  karakterisasi  FTIR menunjukkan bahwa karbon aktif memiliki gugus fungsi  OH, C-H, C- O, C≡C, C=C , dan C=O. Kondisi waktu optimum pada  adsorpsi  karbon  aktif sabut  pinang  terhadap  logam  kalsium  dan  magnesium  dalam  air  tanah  yaitu  pada waktu kontak 90 menit dengan kapasitas adsorpsi sebesar 2,1196 mg/g untuk logam Ca dan 0,7540 mg/g untuk logam Mg.
Kata Kunci : Adsorpsi, Karbon Aktif, Kalsium, Limbah Sabut Pinang, Magnesium

## Abstract
The production of activated carbon from areca nut waste as a biosorbent for Ca and Mg in groundwater has been done. This research aimed to determine the ash content, water content, and iodine number of activated carbons from areca nut waste and determine the optimum contact time and adsorption capacity for the adsorption of Ca and Mg in groundwater. Activated carbon making is done by carbonation and activation. The activator used was H2SO4 1,5 M with a soaking time of 24 hours. The adsorption process is carried out in batches with variations in contact time. The results showed that the activated carbon from areca nuts waste had an ash content of 14,97%, water content of 7,17%, iodine number of 1,079.19 mg/g, and the FTIR characterization results showed that activated carbon has the functional  groups OH,  CH,  CO,  C≡C,  C=C  and  C=O.  The  optimum  time  condition for  the  adsorption  of  areca  fiber - activated carbon to calcium and magnesium in groundwater is at a contact time of 90 minutes with an adsorption capacity of 2.1196 mg/g for Ca and 0.7540 mg/g for Mg.
Keywords : Activated Carbon, Adsorption, Areca Fiber Nut Waste, Calcium, Magnesium

## 1. PENDAHULUAN
Air  tanah  merupakan  sumber  air  yang  memiliki kuantitas  dan  kualitas  yang  berpotensi  untuk memenuhi kebutuhan dasar makhluk hidup (Bagaskoro dkk., 2020). Masalah yang sering dihadapi dalam  pengelolaan  air  tanah  yaitu  tingkat  kesadahan air  yang  tinggi  karena  proses  pengambilannya melewati  berbagai  lapisan  tanah  seperti  tanah berkapur yang banyak mengandung logam Ca dan Mg
(Husaini  dkk.,  2020).  Berdasarkan  PerMenKes  RI  No. 492/Menkes/Per/IV/2010  tentang  persyaratan  air minum,  nilai  kesadahan  yang  melebihi  kadar maksimum  500  mg/L  tidak  dapat  digunakan  untuk konsumsi domestik.
Kesadahan yang tinggi biasanya terdapat pada air tanah di daerah yang banyak terdapat batuan berkapur. Tingkat  kesadahan  air  yang  tinggi  mengakibatkan kerugian khususnya bagi manusia. Hal ini disebabkan

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
karena  kesadahan  dapat  membentuk  garam-garam kalsium  dan  magnesium  yang  sukar  larut  dalam  air sehingga  akan  mengendap  dan  jika  dibiarkan  dalam waktu yang lama dapat menyebabkan korosi dan kerak pada  dinding  peralatan  industri  dan  perabot  rumah tangga (Lutfia dan Nurhayati, 2022). Selain itu juga, air tanah  yang  mengandung  logam  Ca  dan  Mg  dapat menyebabkan masalah pada kesehatan manusia, yakni dapat  menyebabkan  penyumbatan  pembuluh  darah ( cardiovascular  desease ),  penyakit  batu  ginjal ( urolithiasis )  (Husaini  dkk.,  2020),  penyumbatan saluran  kemih (Sa’adah dkk.,  2021),  dan  dapat menurunkan  kinerja  dari  otot  saraf  dan  otot  jantung (Sulistiyowati,  2022).  Untuk  mengatasi  masalah tersebut,  salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan untuk  menurunkan  kesadahan  air  akibat  kelebihan logam Ca dan Mg yaitu metode adsorpsi.
Adsorpsi  merupakan  proses  akumulasi  molekul adsorbat pada permukaan  adsorben yang disebabkan karena  adanya  gaya  tarik menarik  antara  permukaan adsorben  dengan  molekul  adsorbat  (Widyasari  dkk., 2021). Umumnya adsorben disintesis dari bahan alami seperti dari limbah pertanian, biomassa, serbuk gergaji, dan  adsorben  lainnya  karena  bahan  dasarnya  mudah didapat dan jumlahnya melimpah di alam (Utami dan Lazulva,  2017).  Salah  satu  bahan  alami  yang  dapat dijadikan sebagai adsorben adalah sabut pinang.
Tanaman pinang termasuk salah satu jenis palma. Tanaman ini belum banyak dikembangkan pemanfaatannya  jika  dibandingkan  dengan  tanaman lainnya.  Tanaman  pinang  ini  banyak  tumbuh  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  khususnya  di Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  (TTU).  Tanaman pinang ini biasanya tumbuh di pekarangan rumah yang digunakan sebagai tanaman hias dan buahnya biasanya digunakan masyarakat untuk dikonsumsi dengan sirih baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun  pada upacara-upacara  adat.  Dari  hasil  penggunaan  buah pinang  umumnya  meninggalkan  limbah  yang  berupa sabut  yang  dapat  mencemari  lingkungan  karena limbahnya  sangat  banyak  dan  hanya  terbuang percuma.
Pengolahan  sabut  pinang  sejauh  ini  hanya digunakan  di  industri  yakni  sebagai  bahan  baku pembuatan kuas gambar atau kuas alis mata, sehingga pemanfaatan  sabut  pinang  belum  dilakukan  secara optimal.  Limbah  sabut  pinang  memiliki  komposisi senyawa  kimia  antara  lain  selulosa  (63,20  %), hemiselulosa  (32,98  %),  lemak  (0,64  %),  dan  lignin (7,20 %) (Muslim dkk., 2015). Dari beberapa komposisi senyawa  kimia  tersebut,  selulosa  memiliki  komposisi tertinggi  sehingga  limbah  sabut  pinang  berpotensi dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan karbon aktif untuk  proses  adsorpsi.  Selain  kandungan  selulosa, efektifitas  dari  proses  adsorpsi  dapat  dimaksimalkan dengan  cara  aktivasi.  Pada  penelitian  ini,  karbon  dari sabut  pinang  akan  diaktivasi  secara  kimia menggunakan  aktivator  H 2 SO 4 untuk  melarutkan mineral-mineral organik dan menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan pada senyawa organik sehingga pori dari  karbon  akan  semakin  terbuka  (Sitanggang  dkk., 2017).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui karakteristik  karbon  aktif  dari  limbah  sabut  pinang meliputi kadar air, kadar abu dan bilangan iodin serta menentukan  waktu  kontak  dan  kapasitas  optimum pada proses adsorpsi logam Ca dan Mg.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Preparasi Limbah Sabut Pinang
Limbah  sabut  pinang  diambil  sebanyak  2  kg, dimasukkan  ke  dalam  wadah  lalu  dicuci  dengan  air sampai bersih. Selanjutnya sabut pinang dikeringkan di bawah  sinar  matahari  dan  dilanjutkan  dikeringkan dalam oven pada suhu 105 ° C sampai berat konstan.

## 2.2 Karbonasi Limbah Sabut Pinang
Limbah  sabut  pinang  yang  telah  kering,  dipotong kecil-kecil  lalu  dimasukkan  ke  dalam  cawan  porselin, selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam  tanur  untuk dilakukan  proses  karbonasi  pada  suhu  400 ° C  selama 15  menit.  Karbon  yang  dihasilkan,  didinginkan,  dan dihaluskan  menggunakan  mortar  kemudian  diayak menggunakan  ayakan  100  mesh  untuk  mendapatkan ukuran partikel yang homogen.

## 2.3 Aktivasi Karbon Limbah Sabut Pinang
Karbon sabut pinang ditimbang sebanyak 25 gram, kemudian direndam dalam 250 ml H 2 SO 4 1,5 M selama 24 jam. Setelah itu disaring dan dibilas dengan akuades sampai  pH  netral.  Langkah  selanjutnya,  residu dikeringkan dalam oven pada suhu 110 ° C selama 3 jam kemudian  ditimbang.  Karbon  aktif  sabut  pinang  yang dihasilkan  dikarakterisasi  kadar  abu,  kadar  air, bilangan  iodin,  dan  dianalisis  gugus  fungsi menggunakan Fourier  Transform  Infra  Red (FTIR). Pengujian kadar abu bertujuan untuk mengetahui sisa mineral  dan  oksida  logam  yang  terkandung  dalam karbon  aktif  yang  tidak  larut  pada  proses  karbonasi dan  aktivasi.  Kadar  abu  berpengaruh  pada  kualitas karbon aktif, dimana keberadaan abu yang berlebihan dapat  menyebabkan  penyumbatan  pori  karbon  aktif, sehingga  luas  permukaannya  menjadi  berkurang. Tujuan  uji  daya  serap  iodin  yakni  untuk  mengetahui kemampuan  karbon  aktif  dalam  menyerap  larutan berwarna  (Meilianti,  2018).  Analisis  FTIR  bertujuan untuk  mengetahui  gugus-gugus  fungsi  yang  terdapat dalam biosorben. Adanya gugus aktif pada karbon aktif dapat  mempengaruhi  sifat  kimia  dari  karbon  aktif dimana  gugus-gugus  ini  akan  berinteraksi  dengan molekul adsorbat (Nabilla dan Rusmini, 2019).

## 2.4 Adsorpsi  Logam  Ca  Dan  Mg  Dengan  Karbon Aktif Limbah Sabut Pinang Pada Variasi Waktu Kontak Optimum
Sebanyak  0,5  gram  karbon  aktif  limbah  sabut pinang dan sampel air tanah sebanyak 50 mL. Larutan kemudian  diaduk  menggunakan  pengaduk  magnetik dengan  kecepatan  300  rpm  dengan  variasi  waktu  30, 60, 90, 120, dan 180 menit. Larutan kemudian disaring menggunakan  kertas  saring  whatman  nomor  42. Selanjutnya  kandungan  Ca  dan  Mg  dalam  filtrat dianalisis  menggunakan  spektrofotometer  serapan atom (SSA). Perhitungan kapasitas asdorpsi logam Ca
dan  Mg  dirujuk  dari  Mahmudi  dkk.,  (2020)  sesuai dengan persamaan 1 berikut:
q e = C 0 - C e 𝑚 × V (1)
Dengan:
q e = Kapasitas adsorpsi (mg/g)
C 0 = Konsentrasi awal logam (mg/L)
C e = Konsentrasi akhir logam (mg/L) m = Massa adsorben V = Volume larutan (L)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Karakterisasi  Karbon  Aktif  dari  Limbah  Sabut Pinang
3.1.1 Kadar abu Tabel  1  menunjukkan  bahwa  kadar  abu  dari karbon  setalah  diaktivasi  dengan  aktivator  H 2 SO 4 memiliki kadar abu lebih rendah dibandingkan dengan karbon tanpa aktivasi. Kadar abu yang dihasilkan lebih rendah karena dipengaruhi oleh kemampuan aktivator asam  sulfat  saat  aktivasi  dalam  melarutkan  pengotor berupa  oksida  logam  dan  mineral  anorganik  yang menutupi pori karbon aktif. Sisa-sisa mineral sebagian besar  sudah  terbuang  saat  proses  aktivasi  sehingga tidak  menutupi  pori  karbon  aktif  (Sitanggang  dkk., 2017).

## 3.1.2 Kadar air
Penentuan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat  higroskopis  dari  karbon  aktif  yang  dihasilkan. Umumnya  karbon  aktif  memiliki  sifat  afinitas  yang sangat  besar  terhadap  air.  Sifat  higroskopis  ini  yang menyebabkan  karbon  aktif  dapat  digunakan  sebagai suatu  adsorben  (Sitanggang  dkk.,  2017).  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  kadar  air  dari  karbon  setelah diaktivasi  dengan  H 2 SO 4 memiliki  kadar  air  lebih rendah  yakni  sebesar  7,17  %  dibandingkan  dengan karbon  tanpa  aktivasi.  Penurunan  kadar  air  ini disebabkan  oleh  aktivator  H 2 SO 4 karena  berfungsi sebagai  agen  pendehidrasi  yang  dapat  mengikat molekul air pada karbon aktif sehingga kandungan air yang  dihasilkan  akan  lebih  rendah  dan  menyebabkan pori  dari  karbon  aktif  semakin  besar  (Syauqi  dkk., 2016).
3.1.3 Bilangan iodin Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa daya serap iodin dari karbon teraktivasi H 2 SO 4 memiliki bilangan iodin lebih tinggi yakni 1.070,19 mg/g dibandingkan dengan karbon  tanpa  aktivasi.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh kemampuan aktivator, lama waktu  aktivasi, dan suhu yang  digunakan  menyebabkan  kemampuan  karbon aktif  meningkat  dalam  menyerap  iodin.  Besarnya bilangan  iodin  ini  disebabkan  karena  terbentuknya pori pada karbon sehingga banyak pelat-pelat karbon yang  bergeser  menghilangkan  senyawa  berupa hidrokarbon, tar,  dan  senyawa  organik  lainnya  untuk keluar  pada  saat  aktivasi  (Pari  dkk.,  2006). Berdasarkan hasil penelitian, karbon aktif dari limbah sabut pinang memenuhi standar kualitas karbon aktif menurut  SNI  Nomor  06-3730-1995,  sehingga  karbon
aktif  ini  dapat  digunakan  sebagai  biosorben  pada proses adsorpsi.
Tabel 1. Hasil karakterisasi karbon aktif limbah sabut pinang Sampel Kadar abu (%) Kadar air (%) Bilangan iodin (mg/g) Karbon tanpa aktivasi 16,6 11,28 926,37 Karbon  teraktivasi H 2 SO 4 14,97 7,17 1.070,19 SNI 06-3730-1995 ≤ 15 ≤ 10 Min 750

## 3.2 Gugus  Fungsional  Dari  Karbon  Aktif  Limbah Sabut Pinang
Spektrum  IR  dari  karbon  limbah  sabut  pinang sebelum  (tanpa  aktivasi)  dan  sesudah  aktivasi ditunjukkan  pada  Gambar  1  dan  dipaparkan  melalui Tabel 2. Berdasarkan hasil pembacaaan spektrum FTIR terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  spektrum karbon limbah sabut pinang tanpa aktivasi dan sesudah aktivasi  yang  memperlihatkan  adanya  perbedaan gugus fungsi pada permukaan karbon. Pada spektrum karbon  limbah  sabut  pinang  tanpa  aktivasi  (Gambar 1a)  terdapat  pita  serapan  pada  bilangan  gelombang 3078,39  cm -1 menunjukkan  gugus  fungsi  -OH  dari alkohol  atau  fenol  sedangkan  puncak  yang  melebar pada 3388,93 cm -1 menunjukkan gugus fungsi O-H dari asam karboksilat. Hasil ini mendekati hasil penelitian terdahulu yaitu pada bilangan gelombang 3659,12 cm - 1 (Utami  dan  Novallyan,  2019).  Pita  serapan  pada bilangan gelombang 2929,87 cm -1 menunjukkan gugus C-H alkana dan pada 2222,0 menunjukkan gugus C≡C alkuna (Ahmad dan Haseeb, 2017) serta pada bilangan gelombang  1593,2  cm -1 menunjukkan  gugus  C=C aromatik  dan  bilangan  gelombang  1184,9  cm -1 menunjukkan gugus C-O (Chakravarty dkk., 2010).  Pita serapan  pada  bilangan  gelombang  875,68  cm -1 menandakan adanya gugus C-H aromatik. Hal ini sesuai dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  pada  bilangan gelombang 800,48 cm -1 (Utami dan Novallyan, 2019). Gambar  1b  menampilkan  spektrum  FTIR  dari karbon limbah sabut pinang setelah diaktivasi dengan H 2 SO 4 dimana  terjadi  pergeseran  gugus  O-H  dari 3388,93  dan  3078,39  cm -1 bergeser  menjadi  3400,5 dan  3072,6  cm -1 .  Gugus  C≡C  juga  bergeser  dari bilangan  gelombang  2222,0  cm -1 menjadi  2225,85 cm -1 . Spektrum dari gugus C=C aromatik bergeser dari 1593,2  cm -1 menjadi  1600,92  cm -1 dan  gugus  C-H aromatik  bergeser  dari  bilangan  gelombang  875,68 cm -1 menjadi 883,4 cm -1 . Pergeseran ini mengindikasikan  terjadinya  perubahan  gugus-gugus fungsi  dan  munculnya  gugus  fungsi  baru  pada  proses aktivasi  menggunakan  H 2 SO 4 yang  ditandai  dengan adanya  puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 1697,36  cm -1 yang  menunjukkan  gugus  C=O  untuk aldehid.  Hasil  ini  mendekati  penelitian  sebelumnya dimana  gugus  C=O  aldehid  muncul  pada  bilangan gelombang 1728,29 cm -1 dan 1739,87 cm -1 (Utami dan Lazulva, 2017).
Gambar 1. Spektrum FTIR Biosorben dari karbon limbah sabut pinang tanpa aktivasi (a) dan (b) karbon limbah sabut pinang teraktivasi H 2 SO 4
Tabel 2. Gugus fungsi dari karbon aktif limbah sabut pinang
Karbon tanpa aktivasi
(cm -1 )
Karbon teraktivasi H 2 SO 4
(cm -1 ) Gugus fungsi 3078,39 3072,6 C-H Alkena 875,68 883,4 C-H Aromatik 1184,9 1224,8 C-O  Alkohol,  eter,  asam  karboksilat, ester 2929,87 2929,87 C-H Alkana 1593,2 1600,92 C=C aromatik 2222,0 2225,85 C≡C Alkuna 1184,9 1180,44 C-N Amina, Amida - 1697,36 C=O Aldehid 3078,39 3388,93 3072,6 3400,5 O-H Alkohol dan fenol O-H Asam karboksilat 3.3 Penentuan  Waktu  Kontak  Optimum  Dan Kapasitas  Adsorpsi  Pada  Adsorpsi  Logam  Ca

## Dan Mg Dalam Air Tanah
Hasil  pengukuran  konsentrasi  logam  Ca  dan  Mg dalam  air  tanah  setelah  adsorpsi  serta  penentuan kapasitas  adsorpsi  dari  karbon  aktif  limbah  sabut pinang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi logam Ca dan Mg dan nilai kapasitas adsorpsi pada
variasi waktu kontak Waktu (menit) Konsentrasi Akhir (mg/L) Kapasitas adsorpsi (mg/g) Ca Mg Ca Mg 30 28,1995  17,377  1,0623  0,1284 60 27,1490  16,480  1,1673  0,2181 90 17,6265  11,121  2,1196  0,7540 120 21,6435  13,321  1,7179  0,5340 180 23,4290  15,081  1,5393  0,3580
Tabel 3 menunjukkan bahwa adsorpsi karbon aktif dari limbah sabut pinang terhadap logam kalsium (Ca) dan  magnesium  (Mg)  secara  umum  mengalami penurunan  konsentrasi  dan  kenaikan  kapasitas adsorpsi  pada  waktu  30  sampai  90  menit.  Hal  ini disebabkan karena semakin lama waktu kontak maka semakin  banyak  partikel  dari  karbon  aktif  yang bertabrakan dan berinteraksi dengan logam Ca dan Mg yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kemampuan  adsorpsi  (Radiyawati  dkk.,  2019).  Selain itu,  peningkatan  waktu  kontak  dapat  meningkatkan peluang  gugus  fungsi  pada  adsorben  untuk berinteraksi  ion  logam  (Rakhmania  dkk.,  2017).  Pada waktu kontak 120 sampai 180 menit terjadi kenaikan konsentrasi  logam  Ca  dan  Mg  serta  penurunan kapasitas  adsorpsi  yang  disebabkan  karena  pori-pori dari  karbon  aktif  sudah  terisi  penuh  sehingga menyebabkan permukaan karbon aktif menjadi jenuh dan kemampuan adsorpsinya pun menurun (Bangun et al., 2016). Dari hasil penelitian diperoleh waktu kontak optimum  pada  adsorpsi  logam  Ca  dan  Mg
menggunakan  karbon  aktif  dari  limbah  sabut  pinang tercapai  pada  menit  ke-90  dengan  kapasitas  adsorpsi sebesar 2,1196 mg/g untuk logam Ca dan 0,7540 mg/g untuk logam Mg.

## 4. KESIMPULAN
Karakteristik  karbon  aktif  dari  limbah  sabut pinang  yang  telah  diaktivasi  dengan  H 2 SO 4 1,5  M memiliki kadar abu sebesar 14,97 %, kadar air sebesar 7,17 % dan bilangan iodin sebesar 1.070,19 mg/g. Dari hasil  karakterisasi  menunjukkan  bahwa  karbon  aktif dari  limbah  sabut  pinang  telah  memenuhi  Standar Nasional  Indonesia  nomor  06-3730-1995  sehingga dapat  berpotensi  sebagai  biosorben.  Waktu  kontak optimum yang diperoleh untuk adsorpsi logam kalsium (Ca)  dan  magnesium  (Mg)  dalam  air  tanah menggunakan  karbon  aktif  dari  limbah  sabut  pinang adalah  pada  waktu  kontak  90  menit  dan  kapasitas adsorpsi dari logam kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) adalah 2,1196 mg/g dan 0,7540 mg/g.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, R., & Haseeb, S. (2017). Adsorption of Pb(II) on Mentha  Piperita  Carbon  (MTC)  in  Single  and Quaternary Systems. Arabian Journal of Chemistry, 10, S412 – S421.
Bagaskoro, A. P., Ayunda, L. F., & Siswati, N. D. (2020). Pemanfaatan Bulu Ayam Sebagai Adsorben Logam Fe Dalam Air Tanah. Chempro : Journal of Chemical and Process Engineering, 01(01), 1 – 8.
Bangun,  T.  A.,  Zaharah,  T.  A.,  &  Shofiyani,  A.  (2016). Pembuatan  Arang  Aktif dari  Cangkang  Buah Karet untuk  Adsorpsi  Ion  Besi(II)  dalam  Larutan.  Jurnal Kimia Khatulistiwa, 5(3), 18 – 24. Chakravarty,  P., Sarma, N. Sen, & Sarma, H.  P.  (2010). Biosorption of Cadmium(II) From Aqueous Solution Using  Heartwood  Powder  of  Areca  catechu. Chemical Engineering Journal, 162(3), 949 – 955. Husaini,  A.,  Yenni,  M.,  &  Wuni,  C.  (2020).  Efektivitas Metode  Filtrasi  Dan  Adsorpsi  Dalam  Menurunkan Kesadahan Air Sumur Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.  Jurnal  Formil  (Forum  Ilmiah)  Kesmas Respati, 5(2), 91 – 102.
Lutfia, Z. L., & Nurhayati, I. (2022). Karbon Aktif Kulit Singkong Sebagai Media Filtrasi untuk Menurunkan Bakteri  E.  Coli  dan  Kesadahan  Air  Sumur.  Jurnal Teknik WAKTU, 20(01), 1 – 11.
Mahmudi, M., Arsad, S., Amelia, M. C., Rohmaningsih, H. A., & Prasetiya, F. S. (2020). An Alternative Activated Carbon  from  Agricultural  Waste  on  Chromium Removal.  Journal  of Ecological  Engineering,  21(8), 1 – 9.
Meilianti.  (2018).  Karakteristik  Karbon  Aktif  Dari Cangkang  Buah  Karet  Menggunakan  Aktivator H 3 PO 4 . Jurnal Distilasi, 2(2), 1 – 9.
Muslim, A., Devrina, E., & Fahmi, H. (2015). Adsorption of  Cu(II)  from  the  Aqueous  Solution  By  Chemical
Activated Adsorbent of Areca catechu Shell. Journal of  Engineering  Science  and  Techhnology,  10(12), 1654 – 1666.
Nabilla,  L.  E.,  &  Rusmini.  (2019).  Pengaruh  Waktu Kontak  Karbon  Aktif  dari  Kulit  Durian  terhadap Kadar COD, BOD, dan TSS pada Limbah Cair Industri Tahu. CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia, 6(2), 47 – 53. Pari, G., Tohir, D., Mahpudin, & Ferry, J. (2006). Arang Aktif Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Bahan Adsorben Pada  Pemurnian  Minyak  Goreng  Bekas.  Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 24(4), 309 – 322.
Radiyawati,  R.,  Pratiwi,  D.  E.,  &  Yunus,  M.  (2019). Kapasitas  Adsorpsi  Arang  Aktif  Kulit  Buah  Kakao (Theobroma Cacao L) terhadap Kromium (Cr) Total. Chemica:  Jurnal  Ilmiah  Kimia  Dan  Pendidikan Kimia, 20(1), 71 – 80. Rakhmania,  C.  D.,  Khaeronnisa,  I.,  Ismuyanto,  B., Juliananda,  &  Himma,  N.  F.  (2017).  Adsorpsi  Ion Kalsium  Menggunakan  Biomassa  Eceng  Gondok (Eichhornia  crassipes)  Diregenerasi  HCl.  Jurnal Rekayasa  Bahan  Alam  Dan  Energi  Berkelanjutan, 1(1), 197 – 203.
Sa’adah,  U.  L.,  Mukono,  J.,  Sulistyorini,  L.,  & Setioningrum, R. N. K. (2021). Kesadahan Air Minum dengan Kadar Kalsium Urin dan Keluhan Kesehatan pada  Masyarakat  Samaran  Barat  Desa  Samaran Sampang. Media Gizi Kesmas, 10(2), 246 – 253. Sitanggang,  T.,  Shofiyani,  A.,  &  Syahbanu,  I.  (2017). Karakterisasi  Adsorpsi  Pb  (II)  pada  Karbon  Aktif dari  Sabut  Pinang  (Areca  catechu  L.)  Teraktivasi H 2 SO 4 . Jurnal Kimia Khatulistiwa, 6(4), 49 – 55. Sulistiyowati,  R.  (2022).  Pengaruh  Variasi  Waktu Pemanasan Terhadap Kadar Kesadahan Air Sumur di  Desa  Darmakradenan  Kecamatan  Ajibarang Kabupaten  Banyumas.  ULIL  ALBAB :  Jurnal  Ilmiah Multidisplin, 1(3), 286 – 294.
Syauqi,  M.  R.,  Bali,  S.,  &  Itnawita.  (2016).    Adsorpsi Arang  Aktif  sabut  Pinang  (Areca  cathecu  L) Menggunakan Aktivator H 2 SO 4 Terhadap Ion Logam Kadmium (Cd 2+ ) dan Timbal (Pb 2+ ). 1 – 10. Utami, L., & Lazulva. (2017). Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Pinang (Areca chatecu L.) Sebagai Biosorben untuk Mengolah Logam Berat Pb (II). Al-Kimia, 5(2), 109 – 118.
Utami, W., & Novallyan, D. (2019). Potensi Arang Aktif dari  Limbah  Sabut  Pinang  (Areca  catechu  L) Provinsi  Jambi  sebagai  Biosorben.  Jurnal  Saintek Lahan Kering, 2(1), 24 – 26.
Widyasari, E., Supriadi, S., & Said, I. (2021). Adsorption Capacity of Activated Charcoal Made of Rice Husk on Cd(II)  Metal  Ions.  Jurnal  Akademika  Kimia,  10(1),
64 – 69.